( "7'^ ) 



très lentement; on décante une dernière fois après avoir constaté que les eaux, ne 

 dissolvent plus rien, on filtre à la trompe et l'on sèche à-iio". 



» Examen de la liqueur. — La liqueur examinée qualitativement contient, outre 

 de Taluminium, du fer à l'état de chlorure ferreux, et de la silice : cette dernière a 

 été dosée, et l'on a trouvé en silice 0,06 pour 100 du' métal employé, correspondant à 

 0,028 pour 100 de silicium. 



» Partie insoluble. — C'est une poudre brun chocolat paraissant homogène sous 

 le microscope. La chaleur jusqu'au rouge sombre ne l'altère pas, mais à partir de celte 

 température elle devient grisâtre: elle s'oxyde fortement. Elle est insoluble dans l'eau 

 et dans les acides chlorliydrique, azotique, sulfurique; elle est attaquée par l'aride 

 fluorhydrique, le mélange nitrofluorhydrique la dissout très rapidement en laissant 

 un léger résidu contenant du fer, de l'aluminium et des traces de cuivre. M. Vigouroux 

 a montré (') que ces projiriétés étaient celles d'un silicium impur. 



» Analyse.— ^ovLi avons employé la méthode indiquée par M. Vigouroux : la sub- 

 stance est attaquée par un mélange d'azotate et de carbonate de potassium (6 pour 100 

 de carbonate pour 4 pour 100 d'azotate) et l'on continue comme pour un silicate; on 

 obtient la silice totale, le fer, l'aluminium, le cuivre; une attaque au chlore avec les 

 précautions indiquées donne la silice préexistant dans la substance primitive; la dif- 

 férence des deux nous donne celle provenant du silicium. 



» Nous avons trouvé ainsi : 



Pour 100. 



Perte à aâo" dans le vide. 9,26 9,4' 



SiO^ i;.!.! 17.63 



Si *3^,f-9 66, 5o 



Fe'O' 1,69 1,42 



Al'-C 5,38 4,91 



Cu traces traces. 



» Alliage d'aluminium et de cuivre. — Celui dont nous nous sommes 

 occupe contient 3 pour 100 de cuivre. 



» I. Action de l'eau recale. — iVous avons dissous 2008'' d'alliage dans de l'acide 

 chlorhvdrique au ~\ l'attaque, qui commence à froid, est terminée au bain-marie. 

 On place le tout dans un ballon de 10'", et l'on ajoute Soo"^" d'acide azotique; le pré- 

 cipité abondant, insoluble dans l'acide chlorhvdrique seul, se dissout en partie pour 

 donner un résidu brun chocolat, la solution se colore fortement en bleu; après quel- 

 ques minutes d'ébullilion, on laisse déposer et l'on décante; la partie insoluble est 

 lavée par décantation et, après plusieurs lavages et quand les eaux ne dissolvent plus 

 rien, on filtre à la trompe; cette fillration est très difficile et l'on est obligé de perdre 

 uu peu de matière. ( On peut éviter cet inconvénient en ajoutant aux eaux de lavage 

 du chlorhydrate d'ammoniaque.) 



» Partie liquide. — La liqueur est analysée qualitativement : on y trouve de l'alu- 

 minium, du cuivre, du fer et de la silice; celle-ci dans la proportion de : en silice, 

 0,21 pour 100 du mêlai employé, ce qui correspond à 0,08 pour 100 de silicium. 



(*) Vigouroux, Tkèse de doctorat, n° 881, p. 8 et suivantes. 



